197 
Co— ioo = 0,0559 ..... weiss 
== 0,0545 grau 
Der Wert für jweisses Zinn ist von anderen Beobachtern und 
mir bestätigt worden. Für graues Zinn habe ich neue Be- 
stimmungen gemacht und ein wesentlich anderes Resultat als 
B unsen gefunden: Auch beim Zinn hat die spezifisch leichtere, 
graue Modifikation eine grössere spezifische Wärme als die dichtere, 
weisse Form. 
Das graue Zinn ist nur unterhalb +20° beständig und 
wandelt sich bei Überschreitung dieser Temperatur leicht in 
das weisse um. Der B u n s e n sehe Wert für die spezifische 
Wärme ist daher unzuverlässig; denn bei der Erwärmung bis 
auf 100° ist der Umwandlungspunkt wesentlich überschritten 
worden. Die spezifische W T ärme, die B u n s e n für dieses „allo- 
trope“ Zinn fand, kommt der für weisses Zinn auch sehr nahe. 
Der umgekehrte Prozess, die Verwandlung des weissen in 
das graue Zinn unterhalb 20 u , geht nicht so leicht von statten 
und bedarf meist längerer Zeit. Das Optimum der Umwandlung 
ist — 48 °. 
Der Güte von Herrn Prof. K. Schaum verdanke ich das 
zu meinen Versuchen benutzte graue Zinn. Es war reines Zinn, 
hellgrau, glanzlos und von stänglichkörniger Beschaffenheit. Bei 
einer ersten Versuchsreihe beschränkte ich mich darauf, 
das Präparat mehrere Tage lang auf — 20° abzukühlen, und 
bestimmte dann seine spezifische Wärme zwischen 0° und 41°; 
denn ich nahm auf Grund einiger Angaben der Literatur an, 
dass bei einer nicht allzu starken Überschreitung des Um- 
wandlungspunktes die Beständigkeit der grauen Modifikation 
nicht sehr gefährdet sei , zumal wenn sie von Spuren weissen 
Zinnes frei war. Ich fand jedoch für die spezifische Wärme 
einen Wert (Co- 4 i = 0,0528), der noch kleiner ist als der 
Bunsensche, sich ihm aber gut anreiht, wenn man die ver- 
schiedenen Temperaturbereiche beachtet; denn die spezifische 
Wärme wächst im allgemeinen mit steigender Temperatur. Das 
Ergebnis dieser ersten Versuche ist auch geradeso wie B unsens 
Resultat zu bewerten. 
